TCVN5839:1994

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5839:1994 về Nhôm và hợp kim nhôm - Thanh, thỏi, ống và profin - Tính chất cơ lý TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5839:1994 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM - THANH, THỎI, ỐNG VÀ PROFIN - TÍNH CHẤT CƠ LÝ Aluminium and aluminium alloy - Rods, bars, tubes and pro fi les - Mechanical properties Tiêu chuẩn này á p dụng cho c á c sản phẩm dạng thanh, thỏi, ố ng v à profin (g ọ i t ắ t là sản ph ẩ m) tứ nh ô m và hợp kim nhôm thông dụng sản xuất bằng cách ép dùn. 1. T í nh chất cơ lý c ủ a nhôm và hộp kim nh ô m phải phù hợp với quy định trong b ả ng 1 Bảng 1 Tính chất c ơ lý Mác Dạng sản phẩm Cấp độ cứng Chiều dầy a hoặc đường kính D, mm Giới hạn bền kéo, Rm, min MPa 2) Giới hạn phá hỏng 0,2 % RP 0,2 min, MPa 2) Độ dãn dài, min ISO Ký hiệu thay đổi 1) A % A 50mm % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Al99,5 Thỏi Ống M M - - D < 35=""> 3) a ≥ 2,5 65 65 20 20 25 25 23 23 Al99,0 Thỏi Ống M M - - D < 35=""> 3) a ≥ 2,5 75 75 25 25 18 18 18 18 Al99,0 Cu Thỏi M - D < 35=""> 1) 75 20 18 18 AlCu4PbMg Thỏi TB - 3 < d=""><> 370 245 8 10 AlCu4SiMg AlCu4SiMg (A) Thỏi 0 0 10 < a="" hoặc="" d="" ≤=""> 4) 250 max 135 max 10 12 TB TB51 T4 T4510 T4511 10 < a="" hoặc="" d="" ≤=""> 4) 345 240 10 12 TF T6 12,5 < a="" hoặc="" d="" ≤=""> 4) 440 400 6 - 100 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 430 350 6 - TF51 T6510 T6511 120 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 430 350 6 - Ống TF T6 a ≤ 15 D ≤ 150 415 365 6 - Prôfin TF T6 a ≤ 15 5) 15 < a="" ≤=""> 5) 30 < a="" ≤=""> 415 435 470 365 370 400 6 6 5 - - - AlCu4MgSi(A) Thỏi 0 0 10 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 250 max 150 max 10 - TB T4 T4510 10 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 390 265 10 - T4511 80 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 360 220 7 - Ống 0 0 a ≤ 5 D≤ 150 240max 150max 10 - TB T4 a ≤ 5 D≤ 150 390 255 14 - 5 < a="" ≤=""> D≤ 100 370 230 10 - Prôfin TB T4 a ≤ 15 5) 15 < a="" ≤=""> 5) 380 380 230 230 10 10 - - AlCu4Mg1 Thỏi 0 0 10 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 250 max 150 max 10 - TB TD T4 13 10 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 18 < a="" hoặc="" d≤=""> 35 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 100 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 410 450 440 400 300 310 300 260 10 8 8 6 - - - - TD51 T3510 T3511 10 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 18 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 35 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 410 450 460 300 310 320 10 8 7 12 - - TH51 TH1 T8510 T8511 T81 10 < a="" hoặc="" d≤=""> 4) 455 400 4 - Ống 0 0 a ≤ 5 D ≤ 150 240max 150max - 10 TB TD T4 T3 a ≤ 15 D ≤ 150 395 290 - 10 TH1 T81 a ≤ 5 D ≤ 150 440 385 - 4 Prôfin TD T3 a ≤ 5 5) 5 < a="" ≤=""> 5) 15 < a="" ≤=""> 5) 395 395 415 290 290 305 - - 9 11 12 - TH1 T81 a ≤ 5 5) 5 < a="" ≤=""> 5) 15 < a="" ≤=""> 5) 440 440 450 385 385 400 - - 4 4 4 - AlCu6BiPb Thỏi TB - 3 ≤ D ≤ 200 275 125 14 16 TD - 3 ≤ D ≤ 40 40 ≤ D ≤ 50 50 ≤ D ≤ 75 310 295 290 260 235 205 10 10 10 10 12 14 TH TF - 3 ≤ D ≤ 75 3 ≤ D ≤ 75 75 < d="" ≤=""> 370 310 295 275 230 195 10 8 6 10 10 8 AlMn1 Ống M - a ≥ 2,5 5 35 17 - AlMn1Cu Ống M - Với mọi kích thước 95 35 17 22 Prôfin M - Với mọi kích thước 95 35 17 22 AlMg3 Ống M - a ≥ 3 180 80 14 - AlMg3Mn Thỏi M - Với mọi kích thước 215 100 16 14 Ống M - a ≥ 3 215 100 16 14 AlMg4,5mn0,7 Thỏi M - Với mọi kích thước 270 140 12 - Ống M - a ≥ 3,5 270 140 12 - Prôfin M - Với mọi kích thước 270 140 12 - AlMgSi Thỏi TF 2) - D ≤ 100 190 150 10 8 Ống TF 1) - a ≤ 15 190 150 10 8 Prôfin TF 1) - a ≤ 25 190 150 10 8 AlMg0,7Si Thỏi TE TE TF 2) TF 2) - D ≤ 12,5 12,5 < d="" ≤=""> D ≤ 3,2 3,2 < d="" ≤=""> 150 145 205 205 110 105 170 170 7 7 - 9 8 - 8 10 Ống TE TE TF 2) TF 2) - a ≤ 12,5 12,5 < a="" ≤=""> a ≤ 3,2 3,2 < d="" ≤=""> 150 145 205 205 110 105 170 170 7 7 - 9 8 - 8 10 Prôfin TE TE TF 2) TF 2) - a ≤ 12,5 12,5 < a="" ≤=""> a ≤ 3,2 3,2 < d="" ≤=""> 150 145 205 205 110 105 170 170 7 7 - 9 8 - 8 10 AlSiMg (A) Thỏi TF 6) TF 6) - D ≤ 50 50 < d="" ≤=""> 270 260 225 215 8 8 - - Ống TF 6) TF 6) - a ≤ 6 a > 6 270 260 225 215 8 8 - - Prôfin TF 6) TF 6) TE - a ≤ 6 6 < a="" ≤=""> a ≤ 8 270 260 250 225 215 200 8 8 8 - - - AlMg1SiCu Thỏi TB 6) TF 6) TF 6) - D ≤ 100 D ≤ 6,3 6,3 < d="" ≤=""> 180 260 260 110 240 240 14 7 9 16 8 10 Ống TB 6) TF 6) TF 6) - a ≤ 25 a ≤ 6,3 6,3 < a="" ≤=""> 180 260 260 110 240 240 14 7 9 16 8 10 Prôfin TB 6) TF 6) TF 6) - a ≤ 25 a ≤ 6,3 6,3 < a="" ≤=""> 180 260 260 110 240 240 14 7 9 16 8 10 AlSi1MgMn Thỏi TB 6) TF 6) TF 6) - 10 ≤ D ≤ 80 10 ≤ D ≤ 60(50) 7) (50)60 < d="" ≤=""> 205 310 300 110 260 240 14 8 8 14 7 - Ống TF 6) - a ≤ 10 310 260 8 7 Prôfin TB 6) TF 6) TE - a ≤ 15 a ≤ 15 a ≤ 15 205 310 290 110 260 250 14 8 8 14 7 8 AlZn4,5Mg1 Thỏi TF T6 D ≤ 100 100 < d="" ≤=""> 350 350 290 270 10 7 - - Ống TF T6 a ≤ 5 a ≤ 15 D ≤ 150 D ≤ 150 350 340 290 275 10 10 - - Prôfin TF,TE - 3,0< a="" ≤=""> 350 290 10 8 AlZn5,5MgCu Thỏi 0 0 10 < a="" hoặc="" d="" ≤=""> 4) 275 max 165 max 9 10 TF T6 10 < a="" hoặc="" d="" ≤=""> 4) 520 460 6 - TF51 T6510 T6511 80 < a="" hoặc="" d="" ≤=""> 4) 120 < a="" hoặc="" d="" ≤=""> 4) 510 500 450 440 5 5 - - TM3 T73 10 < a="" hoặc="" d="" ≤=""> 4) 25 < a="" hoặc="" d="" ≤=""> 4) 50 < a="" và="" d="" ≤=""> 4) 70 < a="" và="" d="" ≤=""> 4) 485 475 475 470 420 405 405 390 7 7 7 6 - - - - Ống 0 0 a ≤ 5 D ≤ 150 275 max 165 max - 9 TF T6 a ≤ 15 D ≤ 150 530 460 - 7 Prôfin TF T6 a ≤ 30 5) 30 < a="" ≤=""> 5) 530 540 460 470 6 6 - - TM3 T73 a ≤ 30 5) 470 400 7 - AlZn4Mg1,5Mn Thỏi TA TB TF T1 T4 T6 5 < d=""><> 5 < d=""><> 5 < d=""><> 345 345 380 200 215 245 10 10 8 - - - Prôfin TA TB TF T1 T4 T5 a <> a <> a <> 315 345 375 200 215 245 10 10 8 - - - AlZn4,5Mg1,5Mn Prôfin TE3 T53 3 < a="" ≤=""> S ≤ 16000 8) 345 305 9 10 AlZn6CuMgZr Thỏi, ống và shap prôfin TM6510 T76510 a hoặc D ≤ 127 545 475 - 7 TM3511 T73511 a hoặc D ≤ 125 S ≤ 20000 485 415 7 8 TM4511 T74511 a ≤ 76 505 435 - 7 AlZn6MgCuMn Thỏi TF T6 D <> 4) 520 450 6 - TF51 T6510 T6511 25 < d=""><> 4) 530 450 6 - Prôfin 0 0 a <> 5) 275max 165max 10 - TF51 T6510 T6511 a <> 5) 30 < a=""><> 5) 530 540 470 480 7 7 - - TM651 T76510 T76511 a <> 5) 510 450 7 - TM351 T73510 T73511 a <> 5) 470 400 7 - Chú thích bảng 1: 1) Ký hiệu thay đổi chỉ áp dụng cho hợp kim quan trọng và sản phẩm có hình dạng đã định. 2) Giá trị tối thiểu do thỏa thuận giữa cơ sở sản xuất và đặt hàng và phải ghi rõ trong đơn hàng. 3) Giá trị trong ngoặc là … chiều dầy của thanh mặt cắt hình chữ nhật. 4) Theo giới hạn chiều dầy của ISO 7273-1981 5) Theo giới hạn chiều dầy của TCVN 5841-1994. 6) Được phép làm lạnh sau khi ép dùn. 7) Giá trị trong ngoặc dùng cho các thanh có mặt cắt khác với hình tròn (Ví dụ: chữ nhật, vuông, sáu, cạnh…) 8) Có thể lấy trị số về thể tích mặt cắt S (mm 2 ) thay trị số chiều dầy a(mm). 2. Đối với độ giãn dài, sử dụng hai loại đồng hồ đo chiều dài khác nhau (A hoặc A50 mm). Việc lựa chọn dụng cụ đo do cơ sở sản xuất qui định, nếu không có sự thỏa thuận nào khác. A: Độ giãn dài tính theo phần trăm trên dụng cụ đo chiều dài 5,65 . A50mm : Độ giãn dài tính theo phần trăm trên dụng cụ đo chiều dài 50mm. 3 Lấy mẫu để tiến hành thử kéo theo TCVN 5838 – 1994. 4 Kiểm tra cơ lý theo TCVN 197 – 85. 5 Hình dạng và kích thước của sản phẩm theo bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật hiện hành.